- 274 
luppato. sul quale si determinava il CO e CO*, trascurando di analizzare la miscela 
di idrogeno con tracce di metano ed eventualmente di azoto, dovute alla infiltra¬ 
zione di tracce di aria nel tubo di porcellana, mantenuto parecchie ore alla tempe¬ 
ratura elevata nel vuoto. Indi il residuo veniva bruciato in corrente di ossigeno, ed 
il peso del C0 2 prodottosi serviva a calcolare la percentuale del carbonio. 
Riassumo nella tabella III i dati analitici che servirono a stabilire il fatto 
sopraenunciato. 
Tabella III. 
Prospetto analitico della decomposizione pirogenica dei prodotti grafitici. 
Acido grafitico. 
I Periodo riscald. sotto -|- 300° 
II Periodo riscald. circa 1000° 
CO a 
Grafite 
sostanza 
Ceneri 
C0 3 
co a 
CO 
CO 
co a 
CO a 
CO 
CO 
Itesidno 
residuo 
C»/o 
gr. 
gr. 
. a 0».76 
a 0».76 
gl*. 
cm. 3 
OT. 
cm. 3 
gr- 
cm 3 
gr. 
CITI . 3 
gr. 
gr- 
Ceylan. 1 
0.462 
0.0098 
53.4 
0.1049 
11.2 
0.014 
24.8 
0.0487 
44.5 
0.0556 
0.2187 
0.7593 
99.1 
Pinerolo 2 
0.3558 
0.0011 
43.1 
0.084 
13 
0.0162 
11.6 
0.0228 
38.1 
0.0476 
0.156 
0.5651 
99.4 
Ossido grafìtico. 
Pinerolo 3 
0.3041 
0.0004 
37.1 
0.0729 
9.4 
0.0118 
8.5 
0.0167 
30.2 
0.0378 
0.133 
0.4828 
» 4 
0.3657 
0.0016 
46.2 
0.0908 
12.9 
0.0161 
20.5 
0.0103 
20.6 
0.0258 
0.1611 
0.5725 
» 5 
0.391 
0.0003 
48 
0.0943 
9.3 
0.0116 
15.1 
0.0297 
43.4 
0.0543 
0.183 
0.657 
v 6 
0 3357 
0.0006 
41.7 
0.0819 
10 
0.0125 
9.9 
0.0194 
27.6 
0.0345 
0.1485 
0.5384 
* Riscaldato nel II periodo solo a 800°. 
Preparazione di prodotti grafìtici dalla grafite ripristinata da essi. 
Le proprietà fìsiche differenti dei prodotti grafitici (specialmente la differenza 
di colore giallo o verde per quelli provenienti da grafiti naturali, mentre sono ocra 
o nero per quelli provenienti dalla grafite artificiale Acheson) mi hanno indotto ad esa¬ 
minare i prodotti preparati con la grafite proveniente dalla trasformazione pirogenica 
dei prodotti grafitici preparati con le grafiti naturali di Ceylan e di Pinerolo. 
Perciò ho preparato una certa quantità di questa grafite, che per l’origine chia¬ 
merà pirogenica , decomponendo dapprima i prodotti grafìtici sospesi in un liquido 
neutro il cui punto di ebollizione fosse a temperatura vicina a quella alla quale l’espe¬ 
rienza m’aveva insegnato avvenire la prima fase della decomposizione pirogenica, 
cioè compreso fra 180° e 200°, evitando così l’inconveniente della deflagrazione. Ho 
